\begin{tabular}{m{4.5cm}||m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}|m{0.5cm}}
\hline
     & $K_{\sigma_{11}}$ 
     & $K_{\sigma_{22}}$ 
     & $K_{\sigma_{33}}$ 
     & $K_{\sigma_{12}}$ 
     & $K_{\sigma_{13}}$ 
     & $K_{\sigma_{23}}$ \\
\hline
\hline
  Туннельная пора & 
  $\frac{1.18}{1.17}$ & 
  $\bf\frac{1.26}{1.90}$ & 
  $\frac{1.03}{1.25}$ &
  $\frac{1.17}{1.15}$ & 
  $\bf\frac{1.23}{1.23}$ & 
  $\frac{1.18}{1.19}$ \\
\hline
  Разрыв волокна основы & 
  $\frac{1.22}{1.20}$ & 
  $\bf\frac{1.86}{1.46}$ & 
  $\frac{1.34}{1.04}$ &
  $\frac{1.21}{1.16}$ & 
  $\frac{1.27}{1.26}$ & 
  $\frac{1.23}{1.22}$ \\
\hline
  Разрыв волокон основы и утка & 
  $\frac{1.39}{1.33}$ & 
  $\bf\frac{3.66}{2.64}$ & 
  $\frac{1.86}{1.84}$ & 
  $\frac{1.60}{1.49}$ & 
  $\frac{1.32}{1.24}$ & 
  $\frac{1.39}{1.34}$ \\
\hline
  Внутренняя пора & 1.02 & \bf1.67 & 0.99 & 1.05 & 1.02 & 1.02 \\
\hline
\end{tabular}